セラミックスアーカイブズ

ALC（軽量気泡コンクリート）（1963 年～現在）

Key-words：建材，パネル，オートクレーブ
養生，ケイ酸カルシウ
ム水和物，トバモライ
ト，気泡

注 1 専用工場であらかじめ製造した後，建設現場へ運搬して設置する建材をいう．反対に一般コンクリート建
築物のように，建設現場で型枠を設置し，コンクリートを打設して作られる方法を現場打ち工法という．

ALC（Autoclaved Lightweight Concrete）は高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリートのことで，欧米では AAC（Autoclaved Aerated Concrete），Gas Concrete，Celluar Concrete などで呼ばれる．
1962 年に欧州より技術導入され，我が国の建築ニーズに合わせて技術発展をしてきた．
ALC は，軽量，耐火，耐震，断熱，遮音，施工性などの性能に優れており，住宅・事務所・店舗・工場・倉庫・超高層建築等の建築物の外壁・間仕切り・床・屋根の部位に使用されているプレキャスト建材注１）である．ALC の高い性能は，ALC が無数の直径約１mm の気泡とオートクレーブ養生で生成されるケイ酸カルシウム水和物（トバモライト）で構成される無機多孔質材料であることによる．加えて，施工技術によって建築物の安全性を高めている．
１．製品適用分野

品化の推進，土地の高度利用のための高層化，建築の建築物（住宅・事務所・店舗・工場・倉庫・超高層

質的向上が望まれた時代であり，ALC が持つ性能に合建築等）の外壁，間仕切り，床，屋根の部位に使用さ致した．さらに，単に技術を輸入しただけでなく，独れる．

自の技術により日本の建築技術に適応した姿に変わっていった．一例を挙げると，欧州の建築は組石造りで２．適用分野の背景（ 歴史）あるため，ALC も石・レンガと同様にブロック状の製ALC は 1920 年代にスウェーデンで開発された．

品が主流であるが，日本では ALC 内部に鉄筋補強した（J.A.Eriksson による特許 1923 ～ 1925）．その後，ALCプレファブリケーション用パネルとして発展してきた．

製造技術は原料・製造プロセスに改良を加えられつ
つ，1940 年代には欧州全域に広がっていった．日本には 1962 年に技術導入された．当時，建築の工業製

３．製法
ALC の製造プロセスの一例を図１に示す．ALC の主

図１ ALC の製造プロセス
ALC の製造の特徴は，原料スラリーを発泡させて多孔質にする点とオートクレーブ養生によって安定な反応物を生成させる点である．
製造工程はメーカー・工場によって若干の違いがある．

126

セラミックス43（2008）No. 2

セラミックスアーカイブズ

原料はケイ酸質原料と石灰質原料であり，ケイ酸質原料は主に珪石･珪砂が，石灰質原料には生石灰およびポルトランドセメントが使用される．また発泡剤のアルミニウム金属粉末および界面活性剤が使用される．
（図１中の①Ａ）．さらには石膏等が添加される場合もある．使用する原料の種類および配合は，製造様式の違いによって異なる．
原料をスラリーとし（図１中の②），補強鉄筋（図１中の①Ｂ）をあらかじめ配した型枠に流し込む（図１中の③）．各原料の配合およびスラリーの粘性，温度は後工程の発泡･硬化・切断工程に大きく影響するため厳密な管理がなされている．型枠中のスラリーは，スラリー中に混合されたアルミニウム金属粉末の化学

図２ ALC の気泡反応による水素ガス発生で約２倍に体積膨張し，同時ALC には発泡剤（アルミニウム金属粉末）によって発生したガスで形成される気泡が均質に分布している．に石灰質原料の水和反応によって凝固が進む．ハンド
リング可能な半硬化状態になった時点で脱型し（図１中の④），ピアノ線等を用いてパネル状に切断（図１中の⑤）した後，オートクレーブに入れ約 180℃の飽和水蒸気雰囲気で数時間養生を行なう（図１中の⑥）．このオートクレーブ養生により，固相の主成分であるケイ酸カルシウム水和物のトバモライトが生成する．
トバモライトは化学式として Megaw and Kelsey が提唱した Ca5 (Si6O18H2) ･ 4H2O がよく使われるが，実際には Ca/Si 比はおよそ 1.0 ～ 0.7 までの幅を持つと言われている．反応初期に生成するα-C2S hydrate 注２）や Ca/Si比の高い C-S-H 注３）は，オートクレーブでケイ酸の溶解が進むことによって，水熱反応によって C-S-H の Ca/Si比が徐々に低くなり，トバモライトに変化する．した

図３ ALC の気泡表面に観察されるトバモライト

がって，ケイ酸の溶解が反応律則となる．トバモライ

オートクレーブ養生によって生成するトバモライトは板状・笹葉状の結晶であり，結晶が組み合わさってカードハウス構造を呈する．

トの結晶成長が ALC の物性に大きく影響するため，使用する原料，特にケイ酸質原料の選定・粉末調整には注意が払われている．
養生後，寸法･目地･表面意匠などの切削加工を施して（図１中の⑦）出荷される．

3するところが多い．ALC の嵩密度は約 500kg/m（JISでは 450 ～ 550kg/m ）で，通常のコンクリートの約31/4 である．また，熱伝導率はコンクリートの約 1/10である．

４．製品の特徴

トバモライトは通常のコンクリート中に存在する

４．
１．材料の特徴

C-S-H に比して乾燥収縮が低く，また熱的に安定であ

ALCは約20vol%の固相と約80vol％の気孔からなる．
気孔は金属アルミニウムの化学反応による水素ガス発る．さらに固相・気孔の相互作用により，優れた耐火性および易加工性を有する材料となっている．

注 2 Ca2 (SiO4H)（OH）．
注 3 非晶質のケイ酸カルシウム水和物をいい，CaO，SiO 2 ，H 2 Oの組成比が一定でないゲル様物質．セメントの常温での水和反応やCaO と SiO2 の水熱反応で生成する．

生によって形成された直径 0.1mm 以上の気泡（図２）と固相間に存在する 0.1mm 以下の空隙に分けられる．

４．
２．建材としての特徴

その両者の割合は全容積に対しておよそ 50% と 30%前述したように，日本において ALC は内部に補強である．固相は 13 ～ 16vol％がトバモライト（図３）

鉄筋を配したパネルとして使用されている（図４）．標であり，4 ～ 7vol% が未反応のケイ酸である．

準的な寸法は幅が 600mm であり，用途や使用部位にALC の物理的な特性は，気泡とトバモライトに起因セラミックス43（2008）No. 2

よって複数の厚みの製品がある．35mm から 75mm 未127

セラミックスアーカイブズ

満のパネルを薄形パネルといい，主に木造や低層の
注４）S造

注4 S t e e l F r a m e dStructure．鉄骨造のこと．主体構造を鉄骨で建築する構造．柱，梁等の骨組みを鉄骨で作り，それにパネルを取付けることで壁・床・天井・屋根を構成する構造をいう．

から免れた実績から一般にも認識されてきた．の外壁や耐火被覆材として使用される．75mm

高い耐火性は，ALC 素材が無機材料であること，多から 180mm の厚さの厚形パネルは，中低層から超高孔性に起因する断熱性によって熱移動が抑えられるこ層の建物（S 造，RC 造注５））の外壁，間仕切り，床，屋と，強熱によって発生する水蒸気が容易に抜けるため根等の広い用途で使用される（図５）．

爆裂を起こさないことが主要因と考えられる．

注６）への負荷低減や工外壁の耐震性については，パネル取付けの乾式化が期短縮化ができることが一般的建材として浸透した大素材の軽量化により構造駆体普及したことによって高まった．特にパネルの上下にきな要因であったと思われる．その他，断熱性，耐火性，内在させたアンカーと建物の構造躯体とを専用金物を耐震性などの特徴も挙げられる．特に耐火性・耐震性用いて緊結する縦壁ロッキング構法は高い面内変形追については，1976 年の山形県酒田市の大火や 1995 年従性を有する（図６，図７）．の阪神・淡路大震災等の災害で ALC 建物が焼失や損壊

注5 R e i n f o r c e dConcrete Structure．鉄筋コンクリート造のこと． 柱・ 梁・ ス ラ ブ・壁等の主要構造部すべてを鉄筋とコンクリートで作り，一体化した構造をいう．
注 6 単に躯体ともいう．建築物の強度を受け持つ主要な構造体のことで，基礎，柱，梁，壁面，床を指すが，建築物の構造によって異なる．木造や S 造では，
基 礎， 柱， 梁 で あ り，RC 造では，コンクリートで作られた壁（耐力壁）や床（スラブ）も含まれる．

図４ ALC パネルの内部配筋例
ALC パネルには補強鉄筋が内在しており，パネルとしての強度を確保している．写真中の太い鋼棒とパイプナットは，建物の構造躯体に取付けるためのアンカー．

図５ ALC を外壁に使用した施工例

128

セラミックス43（2008）No. 2

セラミックスアーカイブズ

５．将来展望ALC は表面切削加工した意匠パネル，建物の出隅・入隅部に用いるＬ形状のコーナーパネルなど，多様化する建築様式に対応するため，また建物の安全性向上のためロッキング構法を標準構法とするなど進化してきた．
「より安全」，「より快適」そして「環境貢献性」が建築に引続き要求される性能であろう．高靭化，高耐久化，高断熱化，解体廃材リサイクルなどの課題に対して，ALC 材料およびその施工技術が更に進化していくことが期待される．

［連絡先］ 寺村 敏史
クリオン（株） 開発研究所〒 488 ─ 0052 尾張旭市下井町下井 2035 番地

図６ 縦壁ロッキング構法の納まり例
パネルの上下に内在させたアンカーと建物の構造躯体とを専用金物を用いて緊結する．図は超高層ロッキング構法を示す．

図７ 縦壁ロッキング構法の壁の動き
ロッキング構法は，面内変形に対してパネル毎で揺れるためパネルに過大な応力がかからず，追従性が高い．
写真は面内変形試験状況．

セラミックス43（2008）No. 2129